ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
377 
engrasará de antemano con un poco do sebo. 
Enfriada la barra, se mote en agua para sepa¬ 
rar las partos salinas que podrían quedar pega¬ 
das. 
Cuando so ha conducido bien la operación, 
puedo servir do nuevo la plata que se obtiene pa¬ 
ra la eneuartaeion; pero aun no está en el últi¬ 
mo grado do pureza, contiene todavía plgunos 
átomos de cobro, do que os fácil separarla por 
la copelación. 
So necesita un tiempo mas ó menos largo, ar¬ 
reglado á la cantidad da líquido-sobro queso 
opera, para que el cobre acabe do precipitar la 
plata do su soluc.ion nítrica. Esto depende tam¬ 
bién del grado de concentración, do la extensión 
de las láminas de cobro y de la temperatura de 
la atmósfera. 
Cuando se tratan masas considerables, no de¬ 
ben despreciarse estas soluciones de cobre, de fi¬ 
que puede sacarse un buen partido; para ello es \ 
inonostor antes concentrarlas por la evaporación, 
porque en su estado natural son muy acuosas. 
Primero so tratan á vaso abierto en una especio 
de bacías do cobro rojo, ó mejor, §¡ es posible, 
en unas vasijas de platina. El líquido a-í con¬ 
centrado se reparte después en unas cucúrbitas 
de greda con capiteles, y colocadas sobre una 
galora se ajustan unos recipientes, so embarran 
las junturas con tierra grasa, so calienta y des¬ 
tila hasta la sequedad. De osta manera so ob¬ 
tiene casi todo el ácido nítrico. Es bueno di¬ 
vidir este ácido'en dos porciones; la primera que 
se recoge podrá servir para la operación do rsfi- 
nadura, y la segunda para cuando se vuelve á 
la vasija. Esta agua fuerte os entonces muy pu¬ 
ra, y no necesita precipitación como la del co¬ 
mercio. 
De la- composición de las ligas empeladas por los 
refinadores. 
La liga mas conveniente para ser refinada por 
madio del áoido sulfúrico, es la que componién¬ 
dose solamente do plata, oro y cobre, y tenien¬ 
do solo la ley do 900 ó de 950 milésimos, con¬ 
tieno cerca do 200 do oro. La composición de 
esta liga en general debo sor esta: 
Plata........ 725 
Oro. 200 
Cobre. 75 . 
1090 
Se sabe que las ligas quo contienen mucho co¬ 
bre, dan disoluciones que tienen en suspensión 
sulfato do cobre anhidro, que impide separar fá¬ 
cilmente el oro, y los quo contienen oro en ex¬ 
ceso no son ya atacables por el acido sulfúrico hir- 
viente. Así es quo el refinador debo procurar 
siempre llevar á las proporciones arriba indica¬ 
das, las ligas que ha de esplotür. 1 Puede con¬ 
seguir este fin, ó tratando las ligas de baja ley 
por el salitre, ó añadiendo materias mas ri¬ 
cas, por ejemplo, plata fina, ó bien sometiendo 
estas ligas de baja ley ú la copelación. En 
cuanto á las materias de oro y plata quo contie¬ 
nen plomo ó también metales íáciles de oxidar, 
excepto el cobro, debe evitar siempre el refinador 
tratarlas por el ácido sulfúrico. y separar antes- 
estos metales por medio del salitro, si ¡se* hallan 
en corta cantidad, o en el caso contrario, afinar¬ 
los con la copela. Da la buena composición do 
la li^a sometida á la refinadura, pueden resultar 
"•pandes benefioios para el refinador;^ el buen éxi¬ 
to depende de los cocimientos químicos y comer¬ 
ciales y do su buena aplieaoion. 
Del ácido sulfúrico empleado para la refinadura 
del’oro ?/ de la piala. 
Tjos refinadores liaoen us.> d. l ácido sulfúrico 
del comercio que señala o: lia ,riam ;nte 66 gra- 
,1 ( 1 844 do ; ■ bol • •ifi-'ú); «¡o ernbar- 
¿ \ pjdria emplearse este ácido tal como sale de 
[¡c* aimaras do plomo, es decir, mareando de 45 
ti bU ¿grados; pero tomando este partiujiio s© ga- 
nara mas que una parto de los gastos de concen¬ 
tración, y se tendrá el inconveniente do retar¬ 
dar las operaciones do la refinadura y exponer¬ 
se á que el sulfatq, de plomo se precipitase en 
las calderas de platina, lo que en ciertos, casos 
podrá ocasionar su destrucción. El acido dé¬ 
bil, cuando sale de las-cámaras conheneppr lo 
recular ácido nítrico é hidroelonoo (munati- 
coT, cuya presencia es siempre. perjudicial a 
los utensilios .de platina. Aconsejamos, pues, a 
los refinadores, quo tan solo empleen en sus trá¬ 
balos el Acido sulfúrico coneontrado que señale 
exactamente 66 grados. Hemos hablado del ávi¬ 
do sulfúrico débil porque sabemos que ha sido 
empicado en grande por uu refinador, y para in¬ 
dicar este recurso en oaso de quo absolutamente 
no se pudiese alcanzar el acido concentrado quo 
86 Cuandc^se hacen evaporar las disoluciones áci- 
da que contienen el sáfate do hierro cpm pro¬ 
ducen do la refinadura, se obficue, 
ios últimas cristalizaciones, acido sullurico mu, 
con muy poca roto»»»*- E ' 
torcido concentrado en calderas do plomo has- 
rn ra( j os y llevado en seguida a los 66, sea 
on una S caldeé de platina ó. cu retortas do vi¬ 
drio da ácido sulfúrico casi tan puro corno ol 
del comercio, que puedo emplearse muy bien 
1 Se puede decir que éstas ligas se disuelven geuerai- 
nieuteeon tanta nías facilidad, y en una meuor cantidad 
,i e deido, cuanto menos cobro y m <0 plata contienen; y es 
tanto mas ventaja tratarlas, estando en la ley indicada, 
cuanto la cantidad do oro so aproxima mas á la propor¬ 
ción do 200 milésimos. 
